# Anodizado

## Definición
Proceso electrolítico que convierte la superficie del aluminio en óxido de aluminio (Al₂O₃), creando una capa protectora y decorativa.

## Normativa Principal
- **MIL-A-8625F**: Especificación militar EE.UU. (referencia mundial)
- **ISO 7599**: Anodizado del aluminio
- **EN 12373**: Aluminio y aleaciones - Anodizado

## Tipos según MIL-A-8625

### Tipo I - Ácido Crómico
- Espesor: ~2.5 µm (0.0001")
- Baja dureza, alta resistencia fatiga
- Geometrías complejas
- Uso: Aeroespacial, alta precisión

### Tipo II - Ácido Sulfúrico
- Espesor: 5-25 µm (0.0002-0.001")
- Permite tinte de colores
- Decorativo y protección
- Uso: Consumo, arquitectura

### Tipo III - Hardcoat
- Espesor: 25-100 µm (0.001-0.004")
- Dureza: 60-70 HRC
- Proceso a baja temperatura
- Uso: Piezas mecánicas, desgaste

## Clases
- **Clase 1**: Sin tintar (natural/claro)
- **Clase 2**: Tintado (colores)

## Colores Típicos
- Natural/claro, Negro, Oro
- Rojo, Azul, Verde, Bronce

## Consideraciones Dimensionales
- 50% penetra en material base
- 50% crece hacia exterior
- Tipo III 2 mil → +1 mil dimensión

## Sellado
- Agua caliente: Corrosión
- Acetato níquel: Durabilidad
- Sin sellar: Máxima dureza/desgaste

## Aleaciones Compatibles
- 6061, 6063: Excelente
- 5052, 5083: Bueno
- 7075: Bueno (color gris)
- 2024: Limitado (color pardo)

## Ejemplos de Trabajo

### Orden de Trabajo Típica
Anodizado Tipo II negro
- Piezas: 200 carcasas aluminio
- Espesor: 15-20µm
- Color: Negro mate

### Parámetros
- Ácido sulfúrico: 180g/L
- Densidad corriente: 1.5 A/dm²
- Tiempo: 45 min

### Control de Calidad
- Espesor: micrómetro/Eddy current
- Sellado: test goteo ácido
